-  189 
gebäude  die  optisch  einaxige  Substanz  eintreten  könne ,  da  die  trigonale 
Zwischenaxe  zur  Hauptaxe  des  Würtzit  in  einfacher  Beziehung  steht.  Die 
Länge  von  c  im  Würtzit  ist  0,820  (a  =  1).  Multiplicirt  man  c  mit  f,  so 
kommt  a  :  c  =  1  :  1,228. 
\/& 
Vergleicht  man  dies  mit  1  :  — =  —  1  :  1,225  für  das  reguläre  System 
V2 
(worin,  bezogen  auf  a  =  1,  \  3  die  Länge  der  trigonalen,  die  der 
digonalen  Zwischenaxe  ist),  so  hat  man  vollkommene  Übereinstimmung. 
Mallard  betrachtet  die  Blendekrystalle  als  bestehend  aus  einem  sub- 
mikroskopischen Zwillingsgemisch  von  Würtzitlamellen  und  nimmt  an. 
dass  die  Wärme  eine  neue  Gruppirung  bewirke  und  die  Lamellen  einander 
parallel  ordne.  Dadurch  könne  dann  die  Einaxigkeit  zur  Geltung  kommen. 
Die  dabei  vermuthlich  mitwirkende  Änderung  der  Molecularanordnung  der 
Substanz  konnte  nicht  direct  nachgewiesen  werden,  weil  bei  der  hierzu 
erforderlichen  sehr  hohen  Temperatur  die  Blendekrystalle  trüb  und  un- 
durchsichtig werden. 
f.  Chrysoberyll.  Die  eigenthümlichen  optischen  Erscheinungen 
sind  durch  Des-Cloizeaux's  Untersuchungen  hinlänglich  bekannt.  Verfasser 
erklärt  sie  wie  beim  Prehnit,  bei  dem  er  annimmt,  in  das  ursprüngliche 
Molecularnetz  schiebe  sich  an  gewissen  Stellen  und  in  gewissen  Mengen 
ein  zweites  in  verwendeter  Stellung,  bei  welcher  es  annähernd  in  den 
Dimensionen  denen  der  ersten  gleich  ist,  ein  und  bewirke  durch  dieses 
Zwillingsgemisch  die  Anomalien.  Die  Wärme  stellt,  wie  der  Versuch  be- 
weist, die  normalen  Erscheinungen  in  den  abnormen  Partien  her,  bewirkt 
also  nach  Mallard  eine  entsprechende  Änderung  der  Orientirung. 
g.  Brookit  und  Orthoklas,  die  mit  Chrysoberyll  in  optischer 
Hinsicht  manches  Gemeinsame  haben,  behält  sich  Verfasser  vor,  noch  ein- 
gehender zu  studiren. 
h.  Witherit.  Es  konnte  beim  Erwärmen  in  Platten  senkrecht  zur 
ersten  Mittellinie  Verschiebung  der  Zwillingsgrenzen,  Steigen  der  Farben, 
aber  keine  Änderung  der  Molecularanordnung .  zum  Ausdruck  kommend 
durch  Eintreten  eines  andern  Krystallsystems,  beobachtet  werden. 
i.  Smaragd.  Die  Polarisationsfarbe  einer  Platte  parallel  der  Axe 
fällt  mit  steigender  Temperatur.  Eine  Platte  senkrecht  zur  Axe  zeigt 
beim  Erwärmen  Änderung  der  Polarisationsfarben,  dieselben  gehen  aber 
beim  Erkalten  wieder  in  die  ursprünglichen  zurück. 
k.  Apatit.  Es  zeigt  sich  in  einer  optisch  anomalen  Platte  keine 
Veränderung  der  Erscheinungen  beim  Erwärmen. 
1.  Vesuvian.  Eine  Platte  aus  einem  Krystall  von  Ala,  senkrecht 
zur  Axe  c  geschnitten,  weist  beim  Erwärmen  nur  geringe  Änderungen  in 
den  Grenzen  der  einzelnen  optisch  differenten  Felder  auf. 
m.  Diamant.  Eine  Spaltplatte,  schwach  und  stärker  erhitzt,  lässt 
wesentliche  Verschiedenheiten  ihrer  optischen  Structur  nicht  erkennen. 
n.  Milarit.  Eine  Platte  senkrecht  zur  Pseudosymmetrieaxe  c  des 
scheinbar  hexagonalen  Systems  lässt  beim  Erwärmen  wesentliche  Verän- 
